219 



tie la del acido carbonico liquido. Haciendo con este motivo un 

 parangon que esperiencias ulteriores podi'an justificar, nota- 

 remos que delanle del silicio esta en la niisma serie el alu- 

 minio, cuya densidad apenas llega a f de la de la alumina. 



La dureza del boro varia raucho de uno a otro ejemplar, 

 aunque siempre es bastante mayor que la del corundo. Bajo 

 este punlo de vista se dislinguen Ires clases de cristales. 



1.* El boro esta en laminasde brillo metalico igual cuando 

 menos al del diamante: parece negro y opaco, aunque Iraspa- 

 rente en las partes menos gruesas del crislal. Este boro es muy 

 divisible en hojas, por lo cual son bastante quebradizos los cris- 

 tales. Pero tiene mucha dureza; raya claramente al diamante. 

 Poseemos un diamante de caras naturales, muy duro, al cual 

 no le ataca sino con suma lentitud el polvo de diamante. Pues 

 el boro le ha desgastado las aristas del oclaedro, que presen- 

 taba antes una ranura y dos bordes salienles. Han desapare- 

 cido estos, y en muchos puntos se ve completamente borrada 

 la ranura. El habil grabador en piedra que ha hecho estos 

 ensayos en su taller nos dice que el boro, al paso de desgastar 

 al diamante, actuaba mas despacio que el mismo diamante, y 

 que al cabo de cierto tiempo se engrasaba la herraraienta que 

 lleva el polvo de boro, lo cual indica menor dureza que el dia- 

 mante. Esta variedad de boro se consigue dejando, al tiempo 

 de la preparacion, acido borico y aluminio en conctato por poco 

 tiempo, 6 verificando la operacion a temperatura bnja. No nos 

 parecen, sin embargo, definitivamenle deterniinadas todavia 

 eslas condiciones. Constan 100 partes de este boro de 2,4 de 

 carbono y 97,6 de boro. La analisis del boro es una operacion 

 delicada, que nos ha ofrecido algunas diticultades. Hemos 

 adoptado el metodo siguiente. Pesado el boro, y metido en 

 una redecilla de platino, se le quemaba en un tubo largo de 

 cristal de Bohemia, calentandolo donde eslaba la redecilla, 6 

 sea junto al sitio donde Uegaba el cloro, a temperatura de 

 ablandarse el cristal. Se desprende cloruro de borohumeanle 

 que se pierde, y queda carbon, que se pesa y que se quema 

 en oxigeno, recojiendo el acido carbonico. Suele toniar el car- 

 bono la forma de los cristales de boro como estaban en la re- 

 decilla. Siempre se forma en esta operacion una corta canlidad 



